des optischen Achsenwinkels in Gips mit der Temperatur. 141 



Scheinbarer Achsenwinkel 2E a bei verschiedenen Temperaturen. 



Temperatur 



A phspnwinkpl 2"R 



XlvUOvll W ±11 XV Vi £J et 



Temperatur 



A p.hspnwinlrpl 2 



XlviiOvU TT XlJjLljl U J J ^ 



(V\ att.p TTH 



— 9°C. 



115° 5' 



97° 



26° 12' 







108 50 



100 



32 25 



10 



101 38 



101 



38 28 



22,4 



92 54 



107 



42 21 



32 



85 13 



112 



48 17 



42 



77 21 



116 



53 9 



52 



69 2 



120 



57 13 



62 



59 35 



122 



59 6 



72 



48 28 



123 



Schwache Betrübung 



77 



41 43 



125 



62 13 



82 



33 46 



126 



Rasche Betrübung 



85 



28 5 



127 



63 23 



87 



23 32 



128 



64 47 



88 



20 50 





Undurchsichtig 



89 



17 42 







91,6 



Einachsig 







Aus obiger Tabelle sieht man. daß der Winkel 2 E a sich, 

 wie in öl, nicht gleichmäßig mit steigender Temperatur ändert, 

 sondern daß die Veränderungen bis zur Einachsigkeit mit zu- 

 nehmender, jenseits derselben aber mit abnehmender Geschwindig- 

 keit stattfinden. 



(1) Feststellung der Temperatur der Einachsigkeit. 



Die Temperaturen, bei denen das Kreuzen der optischen 

 Achsen im Luftbad stattfand, sind etwas höher als die, welche 

 mittels Erhitzung im Ölbad erhalten worden sind. Diese Varia- 



Temperatur der Einachsigkeit im Luftbad. 



Platte 



Temperatur 



Periode 



II . 



91,4° 



Beim 



Erwärmen 



3 Stunden 



II 



91,6 



7) 



Abkühlen 





II 



92,2 



» 



Erwärmen 



2 Stunden 



II 



92 



r> 



Abkühlen 





II 



91,3 



n 



Erwärmen 



1 Stunde 



II 



91,5 



Ii 



Abkühlen 





III 



91,5 



V 



Erwärmen 



| Stunden 



Mittel .... 91,6° C. 



